PHYSIQUE. — Reclierclies experimcntales stir le diaviacjnelisme. Supplement 

 a la communicalion faite a tJcademie dans la seance .du 9 fevrier iSS-j; 

 par M. Cii. Matteucci. 



cf Dans iiies premieres experiences, j'avais du me borner a proiiver que 

 lepouvoirdiamagnetique de I'argent pur augmente avecle degre de division 

 de ce metal. Voici les resultats que j'ai obtenus sur d'autres corps et qui 

 conduisent a une concUision rigoureuse et generale. Je rappeilerai que la 

 repulsion diamagnetiquc est mesuree par la torsion, le corps diamagnc- 

 tique etant contenu dans une petite boule de verre tres-mince, suspendue a 

 I'extremite d'un long levier de bois dont je lis la position avec unelunetle. 

 Dans la position d'equilibre, la boule est logee dans Tangle des deux arma- 

 tures coniques d'un grand electro-aimant, dont la force est exactemeul 

 mesuree par la deviation d'un barreau aimante. Dans le plus grand nombre 

 des experiences, le centre de la boule etait maintenu par la repulsion a 

 0:7. I millimetre's de I'axe des armatures. Voici, aussi brievement que pos- 

 sible, Ics resultats : 



» i". Le soufre, I'acide stearique, le carbonate de cbaux, la colophane, 

 possedent un pouvoir diamagnetique qui est independant de I'etat de divi- 

 sion de ces corps. La boule de verre etant remplie de soufre en fragments 

 ou en poudre tres-fine, ou avec le soufre fondu dans la boule meme, ce qui 

 a fait varier le poids de la matiere diamagnetique de i^% 38o a a8%44o jus- 

 qu'k 4^% 1 65, la repulsion a eterigoureusement proportionnelle a ces poids, 

 et, par consequent, le pouvoir diamagnetique du soufre est reste constant. 

 Cette conclusion est la meme pour la colophane, pour I'acide stearique, 

 pour le carbonate de chaux. 



» Ce resultat se verifie aussi pour des melanges de liquides differents ou 

 des matieres nommees reduites en poudre et bien melees ensemble. 



« 2°. L'or, I'argent, le cuivre possedent un pouvoir diamagnetique qui 

 augmente notablement avec I'etat de division de ces metaux. Pour le bis- 

 muth, cette augmentation est nulle ou tres-petite ; il faut remarquer que je 

 n'ai pu obtenir le bismuth divise autrement que par des moyens mcca- 

 niques. Le pouvoir diamagnetique du bismuth en gros fragments serail a 

 celui du bismuth en poudre fine : : 1 : 1,026. Quant a la poudre la plii^ 

 fine possible, j'ai trouve souvent qu'iln'y avait pas de difference av<-c le bis- 

 muth en gros fragments, et plus souvent que la poudre fine etait moms 

 repoussee, quoique d'une fraction de degre. J'ai beaucoup varie les expe- 



C. p., 1857, 1-^' i>cmeslr0. (T. XLIV, Ro 12.) ^2 



